2'jO ACADÉMIE DES SCIENCES. 



La naplilaline, l'antliracène, le phénanthiène ne nous ont fourni, en revanche, que 

 des produits goudronneux et incrislallisables. La pyridine est aussi attaquée; il ne se 

 forme cependant pas de dérivé nilré, mais probablement un produit d'addition des 

 deux substances. 



CHIMIE MINÉRALE. — Sur les combinaisons du nickel el du cobalt avec le bore. 

 Note de M. Binet du Jassonneix, prt'senlée par M. Dilte. 



La combinaison du bore avec le nickel et le cobalt donne facilement au 

 four électrique les composés NiBo et Co Bo, préparés el décrits par H. Mois- 

 san ('). Il est possible d'obtenir, de même que pour le fer ("), des combi- 

 naisons définies contenant moins de bore. 



En chauffant entre iioo°et 1200°, dans un tube de porcelaine travei^sé 

 par un courant d'hydrogène, des mélanges agglomérés de métal et de bore, 

 on prépare des fontes qui, par leurs propriétés el leur structure, rappellent 

 les produits analogues obtenus avec le fer. 



Les fontes de cobalt, qui contiennent environ 5 pour 100 de bore, sont constituées par 

 une agglomération de petits cristaux prismatiques très allongés, visibles dans la cas- 

 sure et .parfois à la surface des lingots. Ces fontes ne sont attaquées que très lentement 

 par l'acide clilorlijdrique, à chaud ; leur structure cristalline est alors mise en évidence, 

 et, après désagrégation, elles laissent un résidu, encore plus difficilement attaquable, 

 formé par le composé défini Co^Bo, qui contient 8,5 pour 100 de bore. Ce borure se 

 présente en petites aiguilles brillantes, d'une couleur gris d'acier, dont la densité est 

 de 7,9 à 20". Il est attaqué vivement par l'acide azotique el s'oxyde faililement sous 

 l'action de l'air humide. Le dosage du bore dans ce composé, ainsi que dans les fontes 

 borées de cobalt, a été fait par la méthode indiquée pour les produits analogues obtenus 

 avec le fer. 



Les fontes de nickel dont la teneur en bore est voisine de 5 pour 100 ne laissent pas 

 apercevoir de cristaux dans leur masse, à l'œil nu; mais leur structure cristalline est 

 révélée par l'examen métallographique d'une surface polie. Elles sont attaquées très 

 lentement à chaud par l'acide chlorhydrique, mais elles ne se désagrègent pas et le 

 borure défini cristallisé qu'elles contiennent paraît se dissoudre en même temps que le 

 reste de la fonte; la séparation de ce composé a pu être faite par une attaque électro- 

 lylique dans une solution de chlorure de nickel : l'anode formée d'un lingot de fonte 

 se désagrège ainsi rapidement et il s'en sépare une poudre métallique formée de petits 

 cristaux aciculaires très fins, d'une couleur légèrement jaunâtre, qu'un traitement peu 

 prolongé par l'acide chlorhydrique concentré achève de purifier. Ce composé, dont la 



(') IL MoissAN, Comptes rendus, t. CXXII, 1896, p. 424- 



('-) Binet du JassOiMSEix, Comptes rendus, t. CXLV, 1907, p. 121. 



